1904. ^'o- I- SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 53 



fläche; die Beobachtung bezieht sich auf die erstere, die Berechnung 

 dagegen auf die letztere. Aus diesem Grunde lege ich nur ein kleines 

 Gewicht auf die Beobachtungen bei den niedrigeren Temperaturen, wie 

 400° und darüber. 



— Die Ausstrahlung^ geschah, bei den vier S. 19 zuerst aufgeführten 

 Experimenten (mit CaMgSi^O^, {Ca,j/g)StO^, {Ca,Mg)iSt^ 0^ und CaSiO^, 

 wie auch bei dem Anorthit-Experiment) teils von der Schlacke (dem 

 Silikat) selber und teils von dem Graphittiegel, der ebenfalls hauptsäch- 

 lich aus Silikat besteht (s. Fig. 3); 



bei meinem Experiment (Sept. 1903) zu Röros wie auch bei dem- 

 jenigen zu Evje teils von der Schlacke und teils von Eisen (dünnes, 

 stark verrostetes eisernes Blech, das an der Oberfläche hauptsächlich 

 aus Eisenoxyd besteht); 



bei den vier Versuchen mit Hochofenschlacken ausschliesslich von 

 der Schlacke selber. 



Es scheint, dass die Abkühlung bei diesen letzteren Experimenten 

 verhältnismässig ein klein wenig schneller als bei den ersteren stattfindet; 

 dies bedeutet, dass der Exponent statt 3.7 eher 3.5 oder 3.6 ausmachen 

 sollte. 



— Eine ganz wichtige Fehlerquelle liegt darin, dass die beobachtete 

 Temperatur am nächsten die Temperatur der inneren Schlackenmasse 

 repräsentiert, während dagegen die nach der Formel berechneten Ab- 

 kühlungszeiten sich auf die Temperatur der Oberfläche beziehen. Beispiels- 

 weise entsprechen somit dem beobachteten Temperatur-Intervall 11 50 — 

 1100° ca. 1175 — 1125° in der Mitte der Schlacken masse (am nächsten der 

 Pyrometer-Lötstelle), dagegen nur etwa 1125 — 1075°, vielleicht sogar nur 

 iioo — 1050°, an der Oberfläche. — Dies bewirkt, dass die Berechnung 

 des Exponenten etwas unsicher wird : ein bedeutender Fehler wird jedoch 

 dadurch nicht hervorgerufen. — Wir müssen uns mit dem Resultat be- 

 gnügen, dass der Ausstrahlungs-Exponent der Silikate ungefähr 3.5 — 3.8 

 beträgt, — ziemlich sicher höher als 3.4, aber nicht so hoch wie 3.9. 



— Die Abkühlung, durch Ausstrahlung in freier Luft von gewöhn- 

 licher Temperatur (ca. 10°) von 20 Kg. Silikat von 1400° herab bis zu 350° 

 beansprucht, einschliesslich der Krystallisationsperiode, ca. 4V2 Stunden 

 und herab bis zu 150° ca. 8 Stunden; hier ist vorausgesetzt, dass das 

 Silikat eine cylindrische oder rektanguläre Form hat, mit annähernd 

 gleichen Dimensionen in allen Richtungen. 



' Ein ganz wenig Wärme wurde auch durch Leitung, (am Boden der Tiegel oder 

 Schlackensteine) fortgeführt. 



